112 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 



de zinc qui a eu le temps d'absorber dans l'atmosphère 

 tout l'oxigène nécessaire à élever le fer à son maximum , 

 donne immédiatement du carbonate de zinc jaune. y°. Il 

 n'y a que le zinc purifié par la distillation ou par la 

 voie humide, selon la méthode suivante, qui puisse 

 fournir le vrai blanc de zinc pour la peinture. 



La cristallisation plusieurs fois répétée du sulfate de 

 zinc, et l'immersion des lames de ce métal dans sa dis- 

 solution , ont paru à M. Proust des moyens fort insuf- 

 fisans pour en séparer les métaux étrangers. Pour par- 

 venir à ce but on met dans environ deux livres de 

 dissolution saturée de sulfate de zinc une once d'acide 

 nitrique, et l'on fait jeter quelques bouillons au mélange; 

 on y mêle ensuite de la potasse pour saturer l'excès 

 d'acide et précipiter à peu près trois ou quatre gros de 

 matière : on fait bouillir de nouveau ce mélange , et l'on 

 voit bientôt le précipité passer du blanc au jaune. Si, 

 après quelques minutes d'ébullition, l'on remarque parmi 

 le dépôt jaune quelques parties blanches , on peut être 

 assuré qu'il ne reste pas un atome de fer dans la disso- 

 lution de zinc. Mais si par ce moyen le fer a été entiè- 

 rement séparé du zinc , le manganèse peut encore y être, 

 s'il s'en trouvoit dans la mine de zinc j et M. Proust en 

 a trouvé plusieurs fois. 



Pour le débarrasser de. ce nouvel Bxide , on précipite 

 le sulfate de zinc dissous dans l'eau bouillante, avec le 

 carbonate de potasse, de manière à laisser encore en 

 dissolution une petite quantité d'oxide de zinc. On con- 

 serve plusieurs jours le dépôt dans la liqueur, afin que 



